273 



weisser Farbe und 13,65 Gewicht unter dem Hammer sehr dehnbar 

 bestand aus 0,420 Platin, 0,182 Gold, 0,184 Silber, 0,206 Kupfer, de- 

 ren Verbindung mit einander bis jetzt noch nicht nachgewiesen war ; 

 doch lösten sich Kupfer und Silber leicht in heisser Salpetersäure 

 auf und hinterliessen eine braune schwammige Goldmasse mit weissen 

 Plättchen und Körnchen von Platin. Wahrscheinlich ist diese Stufe 

 nicht durch Zusammenschmelzen , sondern in der Kälte durch galva- 

 nische Reduktion entstanden unter Verhältnissen wie am Lake su- 

 perior sie vorgekommen ist. — (Comptes rendus 1861. LH. 688 — 690). 

 St. Ciaire Deville, künstliche Zinnoxyd- und Rutil- 

 krystalle. — Die schönsten Zinnoxyd- oder Cassiteritkrystalle bil- 

 den sich ganz leicht auf die früher angegebene Weise der Eeaction 

 eines Stromes von hydrochlorsaurem Gas auf amorphes Zinnoxyd, 

 nämlich in Form eines quadratischen Octaeders, dessen Flächenwinkel 

 von 135° zu den Seitenflächen eines quadratischen Prismas haben. 

 Sie bestehen aus 78,7 Zinn und 21,3 Sauerstoff. Auch die Zersetzung 

 des Zinnchlorürs durch Wasser in eigenthümlichen leicht herzustellen- 

 Vorrichtungen liefert sehr viele und schöne Zinnoxydkrystalle den 

 vorigen ähnlich. Auch kleine Titanoxyd- oder Rutilkrystalle lassen 

 sich darstellen durch Einwirkung desselben Gases auf amorphe Titan- 

 säure, obwohl die Erklärung dieses Processes schwierig ist. Ferner 

 wenn man Titansäure mit Zinnprotoxyd mengt: so erhält man in der 

 Rothglühhitze ein Titanat, das durch Kieselerde sehr leicht in ein 

 Silikat und krystallisirte Titansäure zerlegt werden kann, deren Kry- 

 stalle sehr rein und farblos sind, wenn es die verwendeten Substan- 

 zen waren, die aber die Farbe des Rutils annehmen, wenn man dem 

 zuschmelzenden Gemenge etwas Mangan- und Eisenoxyd zusetzt, 

 welche ja auch die Rutilkrystalle in der Natur zu begleiten pflegen. 

 Bei der Zersetzung des Zinnprotoxydtitanats in einem irdenen Tiegel 

 in der Rothglühhitze genügt schon die Kieselerde des Tiegels selbst 

 zur Trennung der Titansäuura und zur Erzeugung des Rutils, Fügt 

 man noch etwas Quarzsand bei: so erhält man eine an Zinn sehr 

 reiche Gangart, welcher Rutilkrystalle von 5— emm Länge eingemengt 

 sind, deren Enden vor dem Löthrohre auf zinnfreie Titansäure rea- 

 giren, deren Basen aber stets mit Zinn imprägnirt sind, daher die 

 Analyse im Ganzen ergibt Titansäure 85,7, Zinnsäure 13,8. Ihre Form 

 ist die natürliche, achtseitige Prismen mit Winkeln von 135°, welche 

 die quadratische Säule characterisiren. D. nimmt an, dass der Eisen- 

 glanz, der Periklas und der Martit, wie er sie mit allen ihren Kry- 

 stallflächen dargestellt hat, inmitten eruptiver Vorgänge durch salz- 

 saure Ausströmungen entstehen, dergleichen man in einigen vulkani- 

 schen Schloten nachgewiesen, wie man sie denn in der That oft auch 

 mit Chlorüren und selbst zerfliessenden Chlorüren imprägnirt findet, 

 in dessen Folge sie sich in den Sammlungen gern zersetzen. Anders 

 freilich verhält es sich mit dem Zinnoxyd und zumal mit dem Rutil, 

 denn als D. sie nach den Beimengungen prüfte, die über ihre Ent- 

 stebnngsweise Auskunft zu geben vermöchten, fand er in Rutilen ver> 



